- 55 - 



heilen und Veränderungen des Innern zu entdecken, und dass sie bei Metalien gewisser- 

 massen als Ersatzmittel der bei durchsichtigen Medien anwendbaren optischen Prüfung die- 

 nen kann. 



§. 10. 



Die Härtung des Drahtes. 



46. Nach dem erheblichen Einfluss, den die Spannung der Drähte auf ihren Leitungs- 

 widerstand ausübt, war zu erwarten , dass überhaupt jede Behandlung, welche die Cohä- 

 sionsverhältnisse oder die innere Struktur verändert, gleichfalls auf denselben zurückwirken 

 müsse. Ferner war zu erwarten, dass wie dort die absoluten Acnderungen im Kupfer, dem 

 weniger widerstehenden Metall, kleiner sind als im Stahl, ein ähnlicher Unterschied sich 

 auch bei andern Einflüssen zwischen diesen Metallen zeigen werde. 



Es sind bis jetzt nicht viele Untersuchungen mit Rücksicht auf die Härtung der Me- 

 talle unternommen worden, obgleich diese Ursache möglicherweise zu denjenigen Ur- 

 sachen gehört, welche zu den grossen Verschiedenheiten der bisher mit dem gleichen Me- 

 tall erhaltenen Widerstandsbestimmungen am meisten beitragen und jeder genauen Ver^lei- 

 chung hinderlich sind. Die folgenden Versuche, indem dabei weder die Festigkeit, noch die 

 Elasticität, noch endlich die Temperaturen gemessen wurden, haben keinen andern Zweck 

 als die Thatsache festzustellen und eine ungefähre Vorstellung von dem Umfang der ge- 

 dachten Veränderungen zu geben. 



47. Von einem nämlichen Stahldrahte von unbekannter Dicke wurden 3 Stücke 

 a, b, c mit einer gleichen Länge von 600 Mm. genommen und während der folgenden Be- 

 handlung jedesmal auf ihren Widerstand geprüft. Die Correktion für die Nebentheile betrug 

 bei der ersten Beobachtung — 69,7, bei allen folgenden + 36,.5 und ist bei den folgenden 

 bereits berücksichtigt. 



Draht a: 



1) Frisch mit der Härtung des Drahtzuges ..... 1666,0 



2) durch die Glasblaselampe gezogen, wodurch ein folgeweises Glühen aller 



Theile und nachherige freie Erkältung erhalten wurde 1699,1 



